Glühspan des Eisens. — Blasen des Stahls. 95 



Diese Yersuche lassen schliessen, dass die grossen Lager 

 von Lotheisen stein zu ihrer Entstehung keine bedeutend 

 hohe Temperatur gebraucht haben werden. Wahrscheinlich 

 erreichen viel geringere Temperaturen, als die von Da vi es 

 angewandten, bei Gegenwart von Wasser in sehr langen 

 Zeiträumen denselben Effect der völligen Entwässerung des 

 Eisenoxyds. 



C h r m X y d ' und Thonerde-Hydrat scheinen durch 

 100 stündiges Kochen weder in ihrer physik. gallertartigen 

 Beschaffenheit , noch in ihrer Zusammensetzung verändert zu 

 werden; Chromoxydhydrat hält dann noch 5, Thonerdehydrat 

 noch 3 Aequivalente Wasser zurück. {Journ. of the Chemie. 

 Sog Ser. II. Vol. IV. p. 69. ; daraus im Chem. Centralblatt). 



II.L. 



Der beim Auswalzen des Eisens sich bildende 

 CrliUispan 



besitzt nach Beaujeu undMene eine Zusammensetzung, die 

 bald der Formel 4EeO,Ee20^ bald der Formel 5FeO,Fe203 

 entspricht. [Compt rend. T. 61. p. 1135 ; daraus im Chem. 

 Centralblatt). H. L. 



Ueber die Blasen des Stahls. 



Der Gussstahl, namentlich die im Handel als weich 

 bezeichnete Sorte, besitzt die Eigenschaft, unter gewissen 

 Umständen beim Erstarren blasig zu werden. Zur Erklä- 

 rung dieser Eigenschaft hat H. Caron eine Reihe von Ver- 

 suchen angestellt, welche ihn zu folgender Hypothese führen: 



Roheisen, Stabeisen und Stahl lösen im geschmolzenen 

 Zustande Eisenoxyd auf. Allein diese Lösung, obwohl mit 

 dem Kohlenstoffe des Stahls in Contakt, besitzt die Eigen- 

 schaft, erst bei einer bestimmten Temper atur Koh- 

 lenoxyd zu erzeugen. 



Diese Temperatur liegt etwa beim Schmelzpunkte des 

 weichen Stahls, also bedeutend höher als der Schmelzpunkt 

 des weichen Eoheisens; daher kann letzteres keine Blasen 

 geben. Das Schmiedeeisen löst zwar ebenfalls Eisenoxyd auf, 

 enthält aber keinen Kohlenstoff und deshalb kann auch hier 

 die Entstehung- von Blasen nicht stattfinden. Alle kohlen- 



